SUBSTANCES  FERROMAGNÉTIQUES. 467 
Cette exactitude, quoique relativement faible, suffit 
amplement pour faire quelques remarques intéres- 
santes sur la fonction AC,. 
Avec le pourcentage de nickel en abcisses portons 
AC, en ordonnées. Nous remarquons que tous ces points 
se placent sur une courbe bien déterminée. A part 
l’alliage n° 2 (Ni 84,19 */,) qui semble entaché d’une 
erreur accidentelle, tous les autres points se placent 
avec une précision remarquable sur une courbe dont 
l’analogie avec la courbe 8, — f, (Ni ‘/,) s'impose 
involontairement (Fig. 12). Ces deux courbes semblent 
dirigées vers un même point où elles se coupent dans 
les environs du zéro de l'échelle des températures 
ordinaires. 
Avant de discuter plus loin, construisons le dia- 
gramme (Fig. 43) représentant AC, en fonction du 
carré de la température absolue du point de transfor- 
mation (6; + 273). 
Cette fonction, aux erreurs expérimentales près, se 
trouve être une droite passant par le zéro absolu. 
Nous pouvons par conséquent, pour l'intervalle dans 
lequel nos recherches ont été exécutées, énoncer le 
résultat suivant : La valeur absolue de la discontinuité 
de la chaleur spécifique vraie au point de disparition 
du ferromagnétisme est proportionnelle avec le carré de 
la température absolue de ce point de transformation. 
Nos recherches s'arrêtent dans la région où le point 
de transformation se trouvant dans les environs de la 
température ambiante (0 à 20°) devient irréversible, 
c’est-à-dire prend une valeur différente suivant qu'il 
est sollicité par chauffage ou refroidissement. Une 
extrapolation de nos résultats paraîtrait ainsi très dan- 
gereuse, et nous n’en ferons aucune. 
